ＢＲＩ－Ｈ２８講演会テキスト

あと施工アンカーの引抜き特性に及ぼす供試体寸法および試験条件の影響
材料研究グループ 主任研究員

Ⅰ はじめに

松沢 晃一

このように、あと施工アンカーの使用の幅が広がりつつあ

既存の建築ストックを再生し、積極的に活用していくことる昨今、あと施工アンカーを適切に評価するための試験方法は社会的な命題となっている。それら建築ストックの積極的の整備などが必要となると考えられる。特に、様々な温度環な活用のためには、質の向上や長期にわたる供用に耐え得る境下での供用を検討する場合には、恒温槽などの用いての小ための耐久性の確保が必須である。このような社会背景を踏型供試体を用いての試験の実施 5)ということも想定される。

まえ、あと施工アンカーは、主に鉄筋コンクリート造建物のそこで、本研究では、あと施工アンカーを施工するコンクリ

耐震改修や増設、そして、補強技術として今日まで発展してートの母材径や、引抜き試験時の拘束条件についての検討をきた。

行っている。本報告では、その概要について報告する。

あと施工アンカーの法的位置づけとしては、平13国交告第Ⅱ 供試体概要1024号、平18国交告第314号により規定されている。また、「あ図 1 に供試体の形状、表 1 に供試体一覧を示す。本研究でと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」では、耐震は接着系アンカーを対象とし、アンカー筋には M12 の全ねじ改修促進法によらず、建築基準法への適合が必要とされる補ボルト（鋼種：SNB7）を用いた。接着剤には樹脂系接着剤の強工事において、柱・梁架構内への耐震補強の鉄筋コンクリ

ビズフェノール A/F 型エポキシ樹脂（以下、有機系）およびート増設壁や鉄骨ブレース設置補強に対する適用が認められ、セメント系接着剤の急硬セメント系注入方式（以下、無機系）

短期許容引張力、短期許容せん断力およびこれらの材料強度の 2 種類を用いた。なお、アンカー筋の埋込み長さは 5daの規定がなされている。しかし、あと施工アンカーが上記補（=60mm）とした。

強工事以外に適用されるための条件は整備されていない。そ母材であるコンクリートはφ100、150、200mm の 3 水準とのため、これらを踏まえて、平成20年度から3年間にわたってし、外周面の拘束の有無、アンカーの引張試験時に用いる載行われた建築基準整備促進事業「あと施工アンカーの長期許荷板の非拘束径を変化させた。母材コンクリートの高さは1)

容応力度に関する検討調査」 では、長期許容応力度の提案、120mm に統一した。

長期応力に対する設計方針とその留意点および長期載荷試験

表 2 に母材であるコンクリートに用いた使用材料、表 3 に法についての検討がなされた。また、近年、スラブなどの長調合を示す。コンクリートは、レディーミクストコンクリー

期応力を負担する部材にあと施工アンカーを使用するためのト工場で製造された、呼び強度 27、目標スランプ 18cm、目標2)、3)

検討もなされており、知見が蓄積されつつある。しかし空気量 4.5%のものを用いた。

ながら、あと施工アンカーを用いた部材の材料および構造性能、そして、その確認方法に関する知見が十分に得られてい型枠
コンクリート1/2dアンカー筋60

事業「あと施工アンカーを用いた部材の構造性能確認方法にコンクリート型枠関する検討」
がなされている。
本建築基準整備促進事業では、あと施工アンカーの適用条件の整備およびあと施工アンカーを用いた部材の構造性能の確認方法の提案に関する検討が 34)

年計画で行われている 。

打込み方向
1/2d

1/2d

1/2d

1/2ddd上面

側面

図 1 供試体形状－ 89 －120

アンカー筋

1/2d

このような状況のもと、
平成 27 年度から建築基準整備促進

d60

ないのが現状である。

d ： コンクリート直径(d=100, 150, 200)

単位 ： mm

供試体は、各試験条件につき 5 体とした。
コンクリートは、

表 1 供試体一覧

打込み後 2 週間まで温度 20℃で湿空養生を行った後に脱型、母材径(mm)

母材高さ(mm)

側面拘束の有無

アンカー種類

穿孔径(mm)有機系

14

載荷板非拘束径(mm)21602160211102111021110160211101602116021160

埋込み長さ(mm)

そして、温度 20℃、湿度 60%R.H.の恒温恒湿室で気中養生をあり行った。コンクリートへの穿孔およびアンカーの施工は材齢100なし

8～9 週に行った。その後、2 週間程度の養生を行った後にアありンカーの引抜き試験を実施することとした。なお、コンクリ

150なし

ートへの穿孔からアンカーの引抜き試験も温度 20℃、湿度12060%R.H.の恒温恒湿室で行った。
表 4 にコンクリートのフレッシュ性状と材齢 4 週標準養生なし

200後および気中養生後の強度試験結果を示す。

60あり

あり

Ⅲ アンカーの施工方法

無機系

16なし

以下に、接着系アンカーの施工手順を示す。
① 穿孔にはハンマードリルを用いた。穿孔の際に精度を確保するために、現在、行われている建築基準整備促進事業と同様の冶具を用いてアンカー施工面に対して垂直となるように穿孔を行った。本冶具には集塵機が取り付けられる

表 2 使用材料材料
種類
記号
物性
ｾﾒﾝﾄ
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ
C 密度 3.16g/cm3
細骨材 砕砂（栃木市尻内産） S 表乾密度 2.61g/cm3、粗粒率 2.80
粗骨材 砕石（栃木市尻内産） G 表乾密度 2.63g/cm3、実積率 61.0%
混和剤
AE 減水剤
Ad 変性ﾘｸﾞﾆﾝｽﾙﾎﾝ酸化合物とｵｷｼｶﾙﾎﾞﾝ酸化合物の複合体

表 3 調合（単位：kg/m3）

ようになっており、集塵しながら穿孔を行った（写真 1）。
② 穿孔後に集塵、清掃ブラシによる孔壁の清掃、そして、再度、集塵を行った（写真 2、3）。

Gmax(mm)20

スランプ(cm)
18③ 穿孔部にアンカー筋を差し込み、アンカー筋の埋込み長さを確認するとともに、施工時の目印となるようにマーキングを行った（写真 4）。

空気量(%)
4.5W/C(%)
51.5s/a(%)
47.3

WCSGAd1793488229233.48

表 4 フレッシュ性状および強度試験結果
スランプ(cm)

空気量(%)

18.5

3.7

圧縮強度(N/mm2)
4 週標準
4 週気中
34.136.2

ヤング係数(kN/mm2)
4 週標準
4 週気中
27.1
25.9

④ 樹脂を注入し、アンカー筋を挿入した後に樹脂の余剰分を除去した。施工時には、アンカー筋が傾斜しないように専用の冶具を用いて硬化までの養生を行った（写真 5、6）。
Ⅳ 今後の展開
順次、アンカーの引抜き試験を実施し、あと施工アンカーの引抜き特性に及ぼすコンクリートの母材径や、試験時の拘写真 1 穿孔状況

写真 2 清掃状況

写真 3 集塵状況

写真 4 ｱﾝｶｰ筋へのﾏｰｷﾝｸﾞ状況

写真 5 樹脂注入状況

写真 6 ｱﾝｶｰ筋挿入状況

束条件について検討を行うとともに、あと施工アンカーを適切に評価するための試験方法について検討を行う。
参考文献
1)大森正秀ほか：あと施工アンカーの長期許容応力に関する研究 その 1～その 9、日本建築学会大会学術講演梗概集、C-2 分冊、pp.635-652、2011.82)田沼毅彦ほか：鋼管コッターおよびあと施工アンカーを併用した増設スラブ接合方法の研究 その 1～2、日本建築学会大会学術講演梗
概集、構造Ⅳ、pp.241-244、2013.83)田沼毅彦ほか：鋼管コッターおよびあと施工アンカーを併用した増設スラブ接合方法の研究 その 3～5、日本建築学会大会学術講演梗
概集、構造Ⅳ、pp.653-658、2014.94)秋山友昭ほか：接着系あと施工アンカーを用いた部材の構造特性評
価に関する研究 その 1～その 8、日本建築学会大会学術講演梗概
集、構造Ⅳ、pp.533-548、2016.95)青木圭一ほか：あと施工アンカーにおける長期持続引張荷重の影響について、コンクリート工学、Vol.54、No.3、pp.275-281、2016.3－ 90 －